農環研で開発したカップ法による土壌くん蒸剤の各種フィルムの透過速度の測定結果から算出した物質移動係数についてクロルピクリンの結果を表(1)-3に、1,3-Dの結果を表(1)-4に、MITCの結果を表(1)-5に示す。

表(1)-3 試験に供した被覆資材のクロルピクリンの物質移動係数の温度依存性について

40℃	30℃	20℃
カップ当たり透過量
g/(cup*hour)	物質移動係数
(m/hour)	カップ当たり透過量
g/(cup*hour)	物質移動係数
(m/hour)	カップ当たり透過量
g/(cup*hour)	物質移動係数
(m/hour)
平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
ハイバリアー(旧)	黒	1.27E-04	2.87E-05	5.67E-04	1.29E-04	7.42E-05	2.14E-05	5.20E-04	1.50E-04	4.40E-05	7.69E-06	5.01E-04	8.76E-05
ハイバリアー(新)	黒	1.31E-04	9.61E-05	5.89E-04	4.31E-04	9.89E-05	4.53E-05	6.94E-04	3.18E-04	4.69E-05	2.30E-05	5.35E-04	2.62E-04
ハイバリアー	透明	1.42E-04	3.11E-05	6.36E-04	1.39E-04	1.05E-04	8.04E-06	7.36E-04	5.64E-05	8.00E-05	3.88E-05	9.11E-04	4.42E-04
ソアノール	黒	2.01E-04	1.32E-04	9.02E-04	5.94E-04	1.48E-04	7.56E-05	1.04E-03	5.30E-04	6.60E-05	4.29E-05	7.52E-04	4.89E-04
ソアノール 30μm	透明	1.71E-04	5.33E-05	7.67E-04	2.39E-04	6.81E-05	2.79E-05	4.78E-04	1.96E-04	4.96E-05	3.41E-05	5.65E-04	3.88E-04
ソアノール 50μm	透明	2.15E-04	9.65E-05	9.65E-04	4.33E-04	1.77E-04	5.71E-05	1.24E-03	4.00E-04	8.55E-05	3.82E-05	9.74E-04	4.35E-04
T	黒	1.96E-04	4.43E-05	8.80E-04	1.99E-04	1.28E-04	6.23E-05	8.98E-04	4.37E-04	3.55E-05	1.85E-05	4.04E-04	2.11E-04
パリアースター	透明	1.51E-02	1.66E-03	6.79E-02	7.44E-03	4.72E-03	5.66E-04	3.31E-02	3.97E-03	7.91E-04	1.54E-04	9.02E-03	1.75E-03
パリアースター α	透明	4.45E-03	3.51E-04	2.00E-02	1.57E-03	9.44E-04	1.08E-04	6.63E-03	7.56E-04	3.64E-04	3.30E-05	4.14E-03	3.76E-04
グランドキング5	透明	1.64E-04	5.72E-05	7.34E-04	2.56E-04	1.30E-04	1.09E-04	9.11E-04	7.65E-04	4.30E-05	3.29E-05	4.90E-04	3.75E-04
O	黒	4.26E-04	2.15E-04	1.91E-03	9.62E-04	1.86E-04	2.25E-04	1.30E-03	1.58E-03	7.27E-05	5.61E-05	8.28E-04	6.39E-04
オークラFC50 20μm	黒	6.87E-02	4.28E-03	3.08E-01	1.92E-02	2.57E-02	1.41E-03	1.80E-01	9.92E-03	9.92E-03	2.80E-04	1.13E-01	3.19E-03
オークラFC50 20μm	透明	5.64E-02	2.56E-03	2.53E-01	1.15E-02	2.32E-02	7.15E-04	1.63E-01	5.02E-03	9.89E-03	3.84E-04	1.13E-01	4.38E-03
オークラFC50 50μm	透明	3.65E-02	4.47E-04	1.64E-01	2.00E-03	1.23E-02	3.19E-04	8.60E-02	2.24E-03	5.28E-03	4.06E-04	6.02E-02	4.62E-03
オルガロイ	透明	8.02E-05	8.19E-05	3.60E-04	3.67E-04	7.90E-05	6.19E-05	5.55E-04	4.34E-04	3.45E-05	2.75E-05	3.93E-04	3.13E-04
B	透明	1.42E-04	2.28E-05	6.36E-04	1.02E-04	1.19E-04	2.72E-05	8.36E-04	1.91E-04	7.33E-05	2.80E-05	8.35E-04	3.19E-04
農ビ 50μm	透明	1.11E-01	1.46E-03	4.96E-01	6.56E-03	6.50E-02	1.59E-03	4.56E-01	1.12E-02	3.43E-02	1.84E-03	3.91E-01	2.10E-02
農ビ 100μm	透明	9.54E-02	4.00E-03	4.28E-01	1.79E-02	5.65E-02	4.42E-03	3.96E-01	3.10E-02	2.41E-02	8.61E-04	2.75E-01	9.81E-03
H_EB	黒	4.24E-02	9.83E-04	1.90E-01	4.41E-03	1.71E-02	4.63E-04	1.20E-01	3.25E-03	7.90E-03	5.41E-04	9.00E-02	6.16E-03
OT	黒	0.00E+00	0.00E+00	9.51E-05	1.16E-05	6.67E-04	8.15E-05	4.09E-05	1.06E-05	4.66E-04	1.21E-04
大倉工業PE低コスト	黒	6.99E-02	2.84E-04	3.14E-01	1.27E-03	2.66E-02	5.49E-04	1.86E-01	3.85E-03	1.20E-02	2.18E-04	1.36E-01	2.48E-03
積水化学PE低コスト	黒	6.79E-02	1.06E-03	3.05E-01	4.74E-03	2.37E-02	5.63E-04	1.66E-01	3.95E-03	1.05E-02	2.81E-04	1.20E-01	3.20E-03

表(1)-4 試験に供した被覆資材の1,3-Dの物質移動係数の温度依存性について

40℃	30℃	20℃
カップ当たり透過量
g/(cup*hour)	物質移動係数
(m/hour)	カップ当たり透過量
g/(cup*hour)	物質移動係数
(m/hour)	カップ当たり透過量
g/(cup*hour)	物質移動係数
(m/hour)
平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
ハイバリアー(旧)	黒	4.0E-05	1.2E-05	2.4E-04	7.3E-05	2.9E-05	1.4E-05	2.8E-04	1.3E-04	4.1E-05	2.4E-05	6.3E-04	3.7E-04
ハイバリアー(新)	黒	4.9E-05	1.7E-05	2.9E-04	9.9E-05	3.7E-05	1.3E-05	3.5E-04	1.2E-04	1.9E-05	1.4E-05	2.9E-04	2.2E-04
ハイバリアー	透明	2.6E-05	2.4E-05	1.5E-04	1.5E-04	3.5E-05	9.8E-06	3.3E-04	9.3E-05	3.9E-05	2.1E-05	6.0E-04	3.2E-04
ソアノール	黒	3.2E-05	1.2E-05	1.9E-04	7.0E-05	2.7E-05	8.7E-06	2.5E-04	8.2E-05	5.3E-05	3.4E-05	8.2E-04	5.3E-04
ソアノール 30μm	透明	2.6E-05	3.4E-06	1.6E-04	2.0E-05	3.0E-05	2.1E-05	2.9E-04	2.0E-04	1.7E-05	1.2E-05	2.6E-04	1.9E-04
ソアノール 50μm	透明	4.2E-05	1.7E-05	2.5E-04	1.0E-04	2.4E-05	1.6E-05	2.3E-04	1.5E-04	2.5E-05	1.8E-05	3.8E-04	2.7E-04
T	黒	2.4E-05	1.3E-05	1.4E-04	7.5E-05	4.4E-05	1.8E-05	4.1E-04	1.7E-04	4.8E-05	3.9E-05	7.4E-04	6.0E-04
バリアースター	透明	1.8E-02	8.9E-04	1.1E-01	5.3E-03	5.6E-03	1.6E-04	5.3E-02	1.6E-03	2.9E-03	4.2E-04	4.5E-02	6.5E-03
バリアースター α	透明	6.2E-03	2.8E-04	3.7E-02	1.7E-03	1.8E-03	4.5E-04	1.7E-02	4.3E-03	1.4E-03	2.1E-04	2.1E-02	3.3E-03
グランドキング5	透明	4.2E-05	4.6E-06	2.5E-04	2.7E-05	3.8E-05	2.5E-05	3.6E-04	2.4E-04	1.9E-05	1.1E-05	3.0E-04	1.7E-04
O	黒	9.1E-05	5.7E-05	5.4E-04	3.4E-04	4.7E-05	3.7E-05	4.4E-04	3.5E-04	4.7E-05	5.6E-05	7.3E-04	8.7E-04
オークラFC50 20μm	黒	6.8E-02	1.3E-03	4.1E-01	7.8E-03	3.0E-02	1.1E-03	2.9E-01	1.0E-02	1.7E-02	7.1E-04	2.6E-01	1.1E-02
オークラFC50 20μm	透明	6.6E-02	1.1E-03	3.9E-01	6.5E-03	2.8E-02	9.7E-04	2.7E-01	9.2E-03	1.6E-02	3.0E-04	2.4E-01	4.7E-03
オークラFC50 50μm	透明	3.4E-02	2.2E-03	2.1E-01	1.3E-02	1.7E-02	4.8E-04	1.6E-01	4.5E-03	8.6E-03	2.8E-04	1.3E-01	4.3E-03
オルガロイ	透明	6.5E-04	1.6E-04	3.9E-03	9.4E-04	3.2E-04	9.3E-05	3.1E-03	8.7E-04	3.9E-05	2.1E-05	6.1E-04	3.3E-04
B	透明	2.4E-04	5.4E-05	1.4E-03	3.2E-04	1.1E-04	6.4E-05	1.1E-03	6.0E-04	7.2E-06	5.8E-06	1.1E-04	8.9E-05
農ビ 50μm	透明	1.1E-01	4.5E-03	6.6E-01	2.7E-02	7.0E-02	1.7E-03	6.6E-01	1.6E-02	3.2E-02	2.6E-03	5.0E-01	4.0E-02
農ビ 100μm	透明	9.6E-02	3.4E-03	5.8E-01	2.1E-02	6.0E-02	1.2E-03	5.6E-01	1.2E-02	2.9E-02	2.3E-03	4.5E-01	3.6E-02
H.EB	黒	5.3E-02	1.1E-03	3.2E-01	6.4E-03	2.7E-02	3.6E-04	2.6E-01	3.4E-03	1.3E-02	3.8E-04	2.0E-01	5.8E-03
OT	黒	0.0E+00	0.0E+00	4.9E-04	3.1E-04	4.6E-03	2.9E-03	8.5E-05	5.9E-05	1.3E-03	9.1E-04
大倉工業PE低コスト	黒	7.6E-02	4.2E-04	4.6E-01	2.5E-03	3.2E-02	1.2E-03	3.0E-01	1.1E-02	1.8E-02	5.7E-04	2.7E-01	8.8E-03
積水化学PE低コスト	黒	6.9E-02	4.3E-03	4.2E-01	2.6E-02	3.3E-02	7.1E-04	3.1E-01	6.7E-03	1.7E-02	2.5E-04	2.6E-01	3.8E-03